目次0. はじめに .................................................................. 31. 目的とその適用範囲 ........................................................ 42. 引用規格 .................................................................. 43. 用語および記号の定義 ...................................................... 54. 界面強度試験片 ............................................................ 54.1 まえがき ............................................................... 54.2 材料 ................................................................... 54.3 接着剤 ................................................................. 64.4 試験片の作製 ........................................................... 64.5 試験片の接着に用いる治具 ............................................... 64.6 試験片の接着方法 ....................................................... 64.7 試験片の浸漬 ........................................................... 85. コーティング膜の引張界面強度評価試験 ....................................... 85.1 まえがき ............................................................... 85.2 引張試験装置 ........................................................... 95.3 引張試験用治具 ......................................................... 95.4 引張試験片の取付方法 ................................................... 95.5 引張試験手順 ........................................................... 95.6 コーティング膜の界面強度の計算方法 ..................................... 105.7 破断面の状態判定 ...................................................... 106．試験結果の報告書に記載すべき事項 .......................................... 10参考文献 .................................................................... 11解説 ........................................................................ 121. 生体材料 ............................................................... 121.1 本基準の提案に至る経緯 ................................................121.2 対応規格との関係 ..................................................... 132. 類似規格と比較した本基準の位置づけ ...................................... 253. 用語および記号の定義 ................................................... 264. 界面強度試験片 ......................................................... 274.1 試験片の形状について ..................................................274.2 接着剤について ....................................................... 284.3 試験片の作製方法について ............................................. 29
4.4 試験片の接着治具の作製について ....................................... 294.5 試験片の接着における留意点 ........................................... 31

14.6 浸漬試験を行う際の留意点 ............................................. 34
5. 引張界面強度試験 ....................................................... 36
5.1 引張試験装置について ................................................. 36
5.2 引張試験治具について ................................................. 36
5.3 引張界面強度試験片の取り付け時の留意点 ............................... 37
5.4 試験片の取付方法 ..................................................... 37
5.5 試験方法について ..................................................... 37
5.6 コーティング膜の界面強度の計算方法 ................................... 375.7 破断面の状態判定における留意点 ....................................... 37
5.8 破断面の状態判定 ..................................................... 38
6. 試験結果の報告について ................................................. 396.1 基準名 ................................................................ 396.2 使用した材料の化学成分 ................................................ 396.3 溶射方法 .............................................................. 396.4 接着剤 ................................................................ 446.5 試験片の形状（素材直径，長さ，接着層厚さ） ............................ 486.6 試験片の数 ............................................................ 496.7 引張試験による界面強度の評価 .......................................... 49
6.8 界面強度の最大値，最小値，平均値および標準偏差 ........................ 59
6.9 破面上のコーティング膜，基材，接着剤の面積率について.................. 60
6.10 接着剤の皮膜および基材への浸透状況 ................................... 60
7. ラウンドロビン試験結果の整理............................................ 64
7.1 界面強度試験結果 ...................................................... 64
7.2 破面率分析結果 ........................................................ 65
参考文献 .................................................................... 662